454 
E. Kittl. 
Die Höhe der Schlotetag'en ist wohl nicht von der Kristalli- 
sationsgeschwindig'keit des Bronzites, sondern von der Menge des 
gehobenen Materials abhängig. Die Möglichkeit der Bildung eines so 
steilen Schlotes ist nur durch das große Kristallisationsvermögen 
des Bronzites gegeben , wodurch die gehobene Masse sofort in 
den kristallisierten festen Zustand übergehen konnte, ohne über den 
Rand hinaus- oder wiedei zurückzufließen. Die Laugen der 
Kristalle hängen mit der großen Kristallisationsgeschwindigkeit 
insoferne zusammen, als nur dann, wenn diese groß ist, überhaupt 
große Kristalle entstehen können. Die Kristalle wuchsen auch 
in der Regel ohne neue Zentren zu bilden von der Basis der be- 
treffenden Etage aus. Nur im dritten Absatz Anden sich an einer 
Stelle mehrere Zentren, die in der Mitte der Wand gelegen sind. 
Hier sind einige kleine Löcher, die sichtlich von kleinen Bläschen 
herstammen. Diese bildeten neue Zentren. Die Kristallisation 
begann deutlich an der Oberfläche, wo die Abkühlung die rascheste 
ist. Die Zentren liegen in der Basis der Etagen zwischen den 
Schlotwänden und dem kleinen rundlichen Wall , der durch die 
Wand des jeweilig unten befindlichen Absatzes gebildet wird. 
Der ganze Bau ist etwas gegen eine Seite der Tiegelwand geneigt. 
Das Schmelzprodukt ist von grauer Farbe. Die einzelnen Kristalle 
heben sich an den Schlotwänden wie schwärzliche Rippen, zwischen 
welchen ein hellerer Streifen durchgeht, mit feinem Relief ab. 
Die ursprüngliche Färbung des Bronzites, nelkenbraun mit bronze- 
farbigem Schillern, hatte sich ganz verloren. Die Spaltbarkeit 
nach m ist sehr deutlich, meßbare Kristalle sind nicht zu sehen. 
Obwohl genug Drusen hohlräume vorhanden sind, treten 
nirgends Endflächen oder andere deutliche Flächen auf. Die 
Enden der Kristallbündel des Schlotes sind unregelmäßig gezackt. 
Die Kristalle sind hier zuweilen etwas gebogen, besonders bei der 
untersten Etage. 
Das Schmelzprodukt 1 ist homogen und zeigt nur mit stärkster 
Vergrößerung verstreut dunkle Körnchen, deren Umrisse oktaedrisch 
waren, also wahrscheinlich Magnetit in dem sonst homogenen 
Produkt. 
Die lineare Kristallisationsgeschwindigkeit des Bronzites ist 
so groß, daß auch bei der nicht sehr großen Zahl der Zentren 
keine Glasbildung eintrat. Ob die Zahl der Zentren wirklich 
gering ist oder ob eine Anzahl derselben nicht zur Ausbildung 
1 Vergl. die Angaben an a. 0. Die Auslöschung in diesem Fall war 
gerade. W. Wahl (Die Enstatitaugite. Tschermak’s Mitt. XXVI. p. 1.) 
schlägt für die Bronzite mit monokliner Kristallform Klinobronzit vor. 
H. Michel (Dies. Centralbl. 1913. p. 161.) gibt an, daß bei großer Ab- 
kühlungsgeschwindigkeit makroskopisch verzwillingter Klinoenstatit ent- 
steht. Bei langsamer Abkühlung wird die Verzwilligung so fein, daß 
scheinbar rhombische Formen entstehen. 
